SUR L'HIST. NATUREILE ET LES ARTS. 6s 
7°. Après avoir mis un peu de vernis dans cette tale, on y trempe 
le pinceau ; &, pour le débarraffer de la quantité fuperflue, on le pafle 
& repalle trois ou quatre fois fur la traverfe du métal qui eft au- 
deffus de la tafle , parce que le pinceau doit chaque fois ètre chargé de 
peude vernis ,autrementil empâte la pièce, & 1l fe gerfe en féchanr. C'eft 
cette opération qui demande une certaine adreffe, & le cour de main de 
l'Artifte. La couche de vernis fera pallée rrès légère, très-égale , & dans 
le même tems avec le pinceau à peine mouillé, toujours dans le mème 
fens, fans que les coups de pinceau paffent plus d’une fois fur le même 
endroit. C’eft la raifon pour laquelle il faut le manier avec une efpèce de 
cilérité, pour étendre bien également la couche de vernis, de façon 
qu’à peine le pinceau pallé, le vernis fe fèche tour de fuite par la chaleur 
qu’on a auparavant communiquée à la pièce. On prendra garde à ne point 
toucher avec le vernis fur le limbe des divifions, lorfque la pièce en aura; 
autrement ces divifions feroient gâtées par le vernis, & la moindre 
varice fufhit pour les défigurer : cet exemple eft frappant dans les cadrans 
aftronomiques & fur de femblables inftrumens. 
8°. Après avoir paflé une couche bien égale & d'une manière délicate, 
on l’échauffe de nouveau lorfque la pièce a perdu la chaleur néceffaire; 
& on remet enfuite les fecondes couches avec les mêmes précautions; 
quelquefois on en ajoute une troilième , mais ce n’eft que pour les groffes 
pièces ; par exemple, les corps de pompes des machines pneumatiques; 
une feule couche fufhfant pour les pièces délicates. S'il refte quelques 
places où on air oublié de paffer le vernis, elles noirciffent avec le tems, 
& préfenrent un coup-d’œil défagréable. 
9°. Lorfque l'opération eft finie, on met la pièce fur le feu, comme 
on avoit fait précédemment, c’eft-à dire fur la planche du métal; &e 
on l'y laifle pendant quelques minutes, pour que le vernis fèche promp- 
tement, & qu'il en foic plus brillant; enfin on l'enlève de deflus la 
planche, & on le laïffe refroïdir. Un foin important à avoir dans certe 
opération , eft dene pas toucher la pièce avec les doigts quand elle eft 
encore chaude, ils y imprimeroient des taches. 
10°. Si la pièce eft trop chaude , alors il ne faut pas la vernir, parce 
que le vernis bout, fe noircit, fe brûle & forme de petites croûtes noirâ- 
tres fur fa furfacb : c’eft pourquoi , avant de mettre le vernis , il faut 
l'ellayer fur quelques parties de la pièce qui ne paroiflent point au- 
dehors , en les touchant légérement avec le pinceau chargé de vernis. Si 
la pièce n’eft pas affez chaude pour le recevoir , il forme également des 
croûtes, mais blanchâtres, qui fe gerfent & tombent lorfqu’on y pale 
la main ou le pinceau. L'expérience & une longue pratique apprennent 
à connoître le degré de chaleur convenable. 
119, Il arrive, & fur tout dans les commencemens, qu'on manque 
les pièces que l’on vernit. L’unique moyen d’y remédier, eft de recom- 
Tome II , Part. I. 1774. JANVIER I 
